372 GIO. PIETRO GRIMALDI 



tallo temperato ed il puro, e che la tempera produce in entrambi 

 l'identico effetto che ha prodotto in essi l'aggiunta della sostanza 

 estranea. Ed è da questo lato, parmi, che si debba intendere l'a- 

 nalogia fra il bismuto contenente stagno e l'acciaio riguardo alla 

 tempera. 



Analogo è il comportamento della resistenza elettrica : si ha 

 per il ferro, che mentre la resistenza specifica del metallo puro 

 è secondo il Matthiessen di 0,0986 U. S., quella dell'acciaio ri- 

 cotto oscillò nelle ricerche di Barus da 0,136 a 0,430 U. S ; 

 e quella dell'acciaio temperato da 0,144 a 0,724 U. /S', mentre 

 dalle esperienze del Eighi risulta che la resistenza elettrica spe- 

 cifica del bismuto puro è 1,1534 U. S. e quella del bismuto 

 commerciale contenente piccole quantità di stagno è 2,4122 U. S. 

 per il metallo raffreddato lentamente e 3,5095 U. S. per il me- 

 tallo temprato. 



13. Poiché le misure termoelettriche confermano l'analogia fra 

 il bismuto-acciaio e l'acciaio, riusciva interessante il ricercare se 

 l'azoto gli altri gas esistenti nell'atmosfera hanno influenza 

 nella formazione del bismuto-acciaio. Per l'acciaio vero l'influenza 

 dei gas in parola e dell'ammoniaca che si sviluppa nella de- 

 composizione delle materie organiche aggiunte nel processo di ce- 

 mentazione è stato oggetto di discussioni molto lunghe e com- 

 plesse fra Caron e Fremy. Per il bismuto ho tentato la seguente 

 esperienza. 



Un tubetto cilindrico ben disseccato veniva riempito di pezzetti 

 di stagno e di bismuto nella proporzione di uno di stagno per 

 100 di bismuto ed attaccato ad una pompetta a mercurio. Si 

 faceva il vuoto spingendo la rarefazione quanto più era possibile, 

 poi si chiudeva ermeticamente l'estremità del tubicino e si fon- 

 devano i due metalli nel vuoto agitando la lega in modo da avere 

 un prodotto il più possibilmente omogeneo. Infine mentre il bis- 

 muto era fuso si immergeva il tubo dentro un bagno di paraffina 

 scaldato a 270" e si lasciava lentamente raffreddare. 



Ottenuto cos'i il cilindro si rompeva il tubo sott'acqua per 

 constatare che non vi fosse penetrata dell'aria durante l'opera- 

 zione e si eseguivano col solito metodo le misure termoelettriche 

 prima e dopo aver temperato il cilindretto. 



Riporto qui appresso i risultati ottenuti con la coppia N. 9, 

 costruita nel modo anzidetto ed impiegando i metalli nelle stesse 

 proporzioni delle coppie N. 1, N. 2, N. 3. 



